COSMOS. 305 



pas de raison de supposer qu'on ne puisse pas trouver un cristal qui, 

 dans le vide ou l'espace ze>o, soit paramagnetique dans une direc- 

 tion et diamagnetique dans l'autre. 



Tout porte a croire que les rapports magnetiques g^neraux des 

 cristaux-aimants sont les memes que ceux des memes corps a l'etat 

 amorphe ; et que les circonstances qui influent sur le magnetisme 

 du corps cristallise influent de la meme maniere sur le corps amor- 

 phe. En etudiant par consequent Taction des divers agents naturels 

 sur le magnetisme du cristal-aimant, on arrivera a connaitre Taction 

 de ces memes agents sur le magnetisme du corps lui-meme. On 

 peut ainsi determiner l'effet de la chaleur sur le magnetisme du 

 bismuth, de la tourmaline, etc., en mesurant la force de direction 

 de cristaux de ces corps ; et avec d'autant plus d'avantages qu'on 

 peut se servir de petits cristaux globulaires , tout a. fait a l'abri de 

 l'influence des milieux dans lesquels on les fait plonger pour elever 

 leur tempdrature , et qu'ii n'est plus necessaire de deplacer. On a 

 suspendu de cette maniere des cristaux de bismuth, de tourmaline, 

 de carbonate de fer et autres, dans des bains d'huile ou d'eau, dont 

 on elevait ou abaissait progressivement la temperature , en obser- 

 vant pour chaque temperature la force de torsion necessaire pour 

 deplacer le cristal. Pour un cristal de bismuth , la force de torsion 

 egale a 200 a — 6 degres n'etait plus que de 70 a 150 degres ; et la 

 diminution de force sur tous les points de l'echelle etait sensiblement 

 la meme pour une augmentation d'un meme nombre de degres. Un 

 morceau de bismuth amorphe comprime dans une direction mani- 

 festait a tres-peu pros les memes variations dans sa force de direc- 

 tion pour les memes variations de temperature, et ce fait conduit a 

 penser que le pouvoir magnetique du bismuth , consider en lui- 

 meme comrae corps diamagnetique, eprouve par le changement de 

 temperature les memes variations que le bismuth cristallise. Pour 

 un cristal de tourmaline, la force de torsion qui etait egale a 540 

 a — 32°, n'etait plus que de 270 a 150 degres ; la perte de force 

 etait progressive et plus grande a de basses temperatures qua des 

 temperatures eievees ; de — 32° a — 17 degres, la perte n'etait 

 que de 50, tandis que de 133 a 150° elle n'etait que de 20. Le 

 carbonate de fer eprouvait des changements semblables ; a — 32° 

 la force etait 1140, a 150 degres elle n'etait plus que de 415; a 

 des temperatures basses la perte de force pour 30 degres etait de 

 120, elle n'etait que de 34 a des temperatures eievees. 



Dans toutes ces experiences et dans beaucoup d' autres , faites 

 soit avec des corps paramagnetiques, soit avec des corps diamagne- 



